500 
wieder ersetzen. Die Behandlung mit Alkali - Carbonat fand 
bei 100 ° statt; die umgewandelten Silicate wurden lufttrocken 
analysirt. 
58. Leonhardit von Schemnitz, nach Abzug von 20 pCt. 
in HCl unlöslicher Beimengung. 
58 a. Leonhardit 4 Monate mit Na^ COj-Lösung behan- 
delt; dann durch NH^Cl CaCOg entzogen, und schliesslich 
5 Tage mit NaCl- Lösung behandelt (bei 100°). 
58b. Leonhardit 4 Stunden bei 190° in zugeschmolzenem 
Rohr, dann 1 Monat bei 100° mit K^CO^- Lösung behandelt; 
nach Entziehung des Ca CO 3 durch NH^Cl, wurde das Silicat 
3 Tage mit NaCl- Lösung behandelt, um daseingetretene K^O 
und NHjj durch Na^O zu ersetzen. 
58. 
58 a. 
58 b. 
13,31 
12,75 
15,34 
SiO, 
53,14 
53,20 
52,42 
A1,0, 
21,60 
21,43 
20,34 
CaO 
11,09 
4,27 
5,67 
K,0 
0,55 
0,15 
1,08 
Na^O 
0,31 
8,20 
4,83 
100 
100 
100 
Die Versuche wurden unternommen, um die Frage zu 
entscheiden , ob die Reihenfolge der ümwandlungsprocesse 
von Einfluss auf die Zusammensetzung des Endproducts ist, 
ob also beide Wege dasselbe Natronsilicat ergeben, wenn man 
einmal den Leonhardit durch Na, CO 3 - Lösung umwandelt, 
ein anderes Mal erst den CaO des Leonhardits durch K^O 
und dann letzteres durch Na^O ersetzt. Zu diesem Zweck 
müssen beide Umwandlungen unter gleichen Umständen, be- 
ziehungsweise bei gleicher Temperatur vorsichgehen , und 
wurde deshalb ursprünglich eine gewisse Menge Leonhardit 
4 Monate mit K,C03-Lösung bei 100" und dann mit NH^Cl 
und NaCl behandelt; die Analyse verunglückte, doch schien^ 
der Wassergehalt ein anderer zu sein als bei 58 a. Wegen 
Zeitmangel konnte der Versuch nicht wiederholt werden, und 
wurde daher zur Beschleunigung des Vorgangs bei 190° gear- 
beitet. Der Wassergehalt ist auch hier ein verschiedener als 
bei 58 a.; sollten weitere Versuche das bestätigen, so ist die 
Thatsache nicht mehr auffallend, dass Umwandlungsproducte 
eines Minerals, bei gleichem Verhältniss der in ihnen enthal- 
tenen feuerbeständigen Stoffe, Schwankungen im Wassergehalt 
aufweisen. 
